138 A. Westerkamp: Bestimmung des Bleis. 



getrocknet und mit 3 Teilen Natriumkarbonat und 3 Teilen Schwefel 

 im Porzellantiegel geschmolzen. Darauf wurde die Schmelze mit 

 heißem Wasser ausgelaugt, der ganz geringe Rückstand von Bleisulfid 

 unberücksichtigt gelassen, und darauf die Lösung des sulfozinnsauren 

 Natriums auf ein bestimmtes Volumen aufgefüllt. Von dieser Lösung 

 wurde ein aliquoter Teil durch Zufügen von konzentrierter Natron- 

 lauge stark alkalisch gemacht und diese Flüssigkeit mit 0,2 bis 

 0,3 Ampere und 2 bis 3 Volt 12 Stunden in der üblichen Weise 

 elektrolysiert. Das Zinn scheidet sich als metallisches Zinn an der 

 Kathode ab. Die Elektrode wäscht man mit Wasser, Alkohol und 

 Aether ab, trocknet im Luftbad und wägt nach dem Erkalten im 

 Exsikkator. Das Blei wurde wieder nach beiden Methoden bestimmt, 

 durch die Schmelze mit Soda und Schwefel, und durch Trennung 

 mittels rauchender Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52. 



I. Weißblechanalyse durch Schmelzen des Zinnüberzuges mit 



Soda und Schwefel. 



1. BleibestimmuDg. 



a) 0,498 g Substanz gaben 0,0C6 g PbOj, entsprechend 0,0052 g Pb = 

 1,04% Pb. 



b) 0,486 g Substanz gaben 0,0058 g PbOg, entsprechend 0,0C51 g Pb = 

 1,05% Pb. 



2. ZincbestimmuDg. 



aj 0,498 g Substanz gaben 0,4707 g Sn = 94,51% Sn. 

 0,486 „ „ „ 0,4594 „ „ = 94,52 „ „ 



II. Weißblechanalyse durch Behandlung mit roter, rauchender 

 Salpetersäure vom spez. Gew. 1,52. 



L BleibestimmuDg. 



a) 0,488 g Substanz gaben 0,0055 g Pb Og, entsprechend 0,0048 g Pb = 

 0,98% Pb. 



b) 0,475 g Substanz gaben 0,0053 gPbOs, entsprechend 0,0046 g Pb = 

 0,97% Pb. 



2. Zinnbestimmung. 



a) 0,488 g Substanz gaben 0,4612 g Sn = 94,508% Sn. 



b) 0,475 „ „ „ 0,4489 „ „ = 94.505 „ „ 



3. Eisenbestimmung. 



a) 0,488 g Substanz gaben 0,0631 g PcaOg, entsprechend 0,0221 g Fe = 

 4,52% Fe. 



b) 0,475 g Substanz gaben 0,0614 g FegOa, entsprechend 0,0215 g Fe = 

 4,52% Fe. 



Summa : Summa : 



Sn 94,508% 94,505% 



Pb 0,98 „ 0,97 „ 



Fe 4,52 „ 4,52 „ 



100,008% 99,995% 



